2)

Se insertan las siguientes entradas correspondientes a E 1206 y E 1207 después de la entrada correspondiente al copolímero de metacrilato básico (E 1205): «E 1206 COPOLÍMERO DE METACRILATO NEUTRO Sinónimos Polímero de acrilato de etilo y metacrilato de metilo; polímero de acrilato de etilo, metacrilato de metilo; acrilato de etilo, polímero con metacrilato de metilo; metacrilato de metilo, polímero de acrilato de etilo; metacrilato de metilo, polímero con acrilato de etilo. Definición El copolímero de metacrilato neutro es un copolímero completamente polimerizado de metacrilato de metilo y acrilato de etilo. Se produce mediante un proceso de polimerización en emulsión. Se fabrica por medio de una polimerización iniciada mediante una reacción redox de los monómeros acrilato de etilo y metacrilato de metilo, utilizando un sistema iniciador redox donante de radicales libres estabilizado con monosteariléter de polietilenglicol y ácido vinílico/hidróxido de sodio. Los monómeros residuales se eliminan por destilación en vapor de agua. No CAS: 9010-88-2 Denominación química Poli(metacrilato de etilacrilato-co-metilo) 2:1 Fórmula química Poli[(CH2:CHCO2CH2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)] Peso molecular medio Aproximadamente 600 000 g/mol Ensayo/residuo de evaporación 28,5-31,5 % Se seca 1 g de dispersión en una estufa a 110 °C durante 3 horas. Descripción Dispersión de color blanco lechoso (la presentación comercial consiste en una dispersión del 30 % de materia seca en agua) de baja viscosidad con un ligero olor característico. Identificación Espectroscopia de absorción infrarroja Característico del compuesto Viscosidad Máx. 50 mPa·s, 30 rpm/20 °C (viscosimetría de Brookfield) pH 5,5-8,6 Densidad relativa (a 20 °C) 1,037-1,047 Solubilidad La dispersión es miscible con agua en cualquier proporción. El polímero y la dispersión son fácilmente solubles en etanol, acetona y alcohol isopropílico. No es soluble en caso de mezcla con hidróxido de sodio 1 N en la proporción de 1:2. Pureza Cenizas sulfatadas No más del 0,4 % en la dispersión Monómeros residuales Total de monómeros (suma de metacrilato de metilo y acrilato de etilo): no más de 100 mg/kg en la dispersión Emulgente residual Monosteariléter de polietilenglicol (esteariléter de macrogol 20) no más del 0,7 % en la dispersión Residuos de disolventes Etanol, no más del 0,5 % en la dispersión Metanol, no más del 0,1 % en la dispersión Arsénico No más de 0,3 mg/kg en la dispersión Plomo No más de 0,9 mg/kg en la dispersión Mercurio No más de 0,03 mg/kg en la dispersión Cadmio No más de 0,3 mg/kg en la dispersión E 1207 COPOLÍMERO DE METACRILATO ANIÓNICO Sinónimos Acrilato de metilo, metacrilato de metilo, polímero del ácido metacrílico; ácido metacrílico, polímero con acrilato de metilo y metacrilato de metilo Definición El copolímero de metacrilato aniónico es un copolímero completamente polimerizado de ácido metacrílico, metacrilato de metilo y acrilato de metilo. Se fabrica en medio acuoso por polimerización en emulsión de metacrilato de metilo, acrilato de metilo y ácido metacrílico mediante un iniciador de radicales libres estabilizado con laurilsulfato de sodio y monooleato de polioxietilensorbitano (polisorbato 80). Los monómeros residuales se eliminan por destilación en vapor de agua. No CAS: 26936-24-3 Denominación química Poli(metilacrilato-co-metilmetacrilato-co-ácido metacrílico) 7:3:1 Fórmula química Poli[(CH2:CHCO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)COOH)] Peso molecular medio Aproximadamente 280 000 g/mol Análisis/residuo en evaporación 28,5-31,5 % Se seca 1 g de la dispersión en una estufa a 110 °C durante 5 horas. 9,2-12,3 % de unidades de ácido metacrílico en sustancia seca. Descripción Dispersión de color blanco lechoso (la presentación comercial consiste en una dispersión del 30 % de materia seca en agua) de baja viscosidad con un ligero olor característico. Identificación Espectroscopia de absorción infrarroja Característico del compuesto Viscosidad Máx. 20 mPa·s, 30 rpm/20 °C (viscosimetría de Brookfield) pH 2,0-3,5 Densidad relativa (a 20 °C) 1,058-1,068 Solubilidad La dispersión es miscible con agua en cualquier proporción. El polímero y la dispersión son fácilmente solubles en etanol, acetona y alcohol isopropílico. Soluble en caso de mezcla con 1 N de hidróxido de sodio en la proporción de 1:2. Soluble con el pH superior a 7,0. Pureza Índice de acidez 60-80 mg KOH/g en sustancia seca Cenizas sulfatadas No más de 0,2 % en la dispersión Monómeros residuales Total de monómeros (suma de ácido metacrílico, metacrilato de metilo y acrilato de metilo): no más de 100 mg/kg en la dispersión Emulgentes residuales Laurilsulfato de sodio, no más de 0,3 % en la sustancia seca Polisorbato 80 inferior o igual al 1,2 % en la sustancia seca Residuos de disolventes Metanol, no más del 0,1 % en la dispersión Arsénico No más de 0,3 mg/kg en la dispersión Plomo No más de 0,9 mg/kg en la dispersión Mercurio No más de 0,03 mg/kg en la dispersión Cadmio No más de 0,3 mg/kg en la dispersión».